319 



bis 8 Mm. grossen, metallglänzenden Krystalle ragen bald ein- 

 zeln aus der blätterig-körnigen , sehr porösen Erzrinde heraus 

 oder bilden auf derselben ein lockeres Haufwerk. Alle kleinen 

 Poren zeigen dieselbe Bewandung als die grosse Druse. 



Beim ersten Anblick scheinen die Krystalle reguläre 

 Hexaeder zu sein, welche durch zierlichen, mäandrisch grup- 

 pirten Aufbau aus stabförmig nach einer octaedrischen Axe 

 verzogenen Würfelchen in paralleler Axenstellung gebildet 

 werden , genau so wie die schönen künstlichen Hexaeder von 

 Schwefelblei (Bleiglanz), welche sich bekanntlich auf fast allen 

 Bleihütten — in ganz besonderer Schönheit, Grösse und Zier- 

 lichkeit auf der Bleihütte Münsterbusch genannter Gesellschaft 

 — durch Sublimationen in den Rissen und Hohlräumen inner- 

 halb des inneren Mauerwerkes der Bleihochöfen bilden , und 

 deren zierliches Aussehen mit den erhöhten Hexaederkanten 

 und den treppenförmig vertieften Hexaederflächen ich deshalb 

 allgemein als bekannt voraussetzen darf. 



Diese auffallende Aehnlichkeit in der Form und Wachs- 

 thumsart dieser neuen und der längst bekannten Krystalle 

 dieser Bleihütte Hessen zuerst vermuthen , dass die Ersteren 

 ebenfalls Schwefelblei seien. Allein drei Beobachtungen, mit 

 blossem Auge anstellbar, widersprachen sofort dieser Ver- 

 muthung. 



Einmal sind die Krystalle, wo sie noch nicht Anlauf- 

 farben erhalten haben, nicht bleigrau wie der natürliche und 

 künstliche Bleiglanz , sondern zinnweiss mit dem lebhaftesten 

 Metallglanze, wie er selbst beim Bleiglanze sich kaum finden 

 dürfte. Ausserdem bekommt der Bleiglanz, besonders der 

 künstliche von Stolberg, zuerst bunte , kaum noch metallglän- 

 zende, sondern nur noch schimmernde Anlauffarben und be- 

 deckt sich zuletzt mit einer dünnen Rinde einer matten 

 bläulichgrauschwarzen Substanz ohne Metallglanz. Die neuen 

 Krystalle zeigen aber stets gelbe Anlauffarben , an die Farben 

 von Schwefel- und Kupferkies erinnernd. 



Zweitens zeigen die Krystalle nirgends die Spaltbarkeit 

 des Bleiglanzes parallel den Hexaederflächen, welche vermöge 

 ihrer grossen Vollkommenheit an den meisten künstlichen 

 Schwefelbleikrystallen deren Schönheit mindert. 



Drittens fallen an den meisten Krystallen gerade Ab- 



